275 



ten desselben eingerückten Abhandlung „Ueber die Er- 

 haltung des Kupferbeschlags der Schiffe im Meerwasser 

 mittelst Contactelektricität," habe ich mich vorzüglich da- 

 mit beschäftigt, alle Combinationen , durch welche diese 

 Erhaltung möglich ist, so wie alle Umstände, welche die- 

 selbe begleiten, durch genaue Versuche auszumitteln. 



Ich habe mich dabei von dem mächtigen Einflüsse 

 der Berührung heterogener Metalle auf deren chemische 

 Eigenschaften überzeugt, so wie auch von der Unzuläng- 

 lichkeit der blofsen Lehre von den chemischen Verwandt- 

 schaften, wie man sie vormals zur Erklärung dieser Er- 

 scheinimg aufgestellt hat. 



1. In ein mit Meerwasser gefülltes Gefäfs stellte 

 ich eine Kupferplatte ; sie winde bald oxydirt und das 

 Wasser nahm in kurzer Zeit eine dunkelgrüne Farbe an. 



2. Unter denselben Umständen wurde eine Kupfer- 

 platte, an welche eine kleine Platte von Eisen, Zinn oder 

 Zink befestigt war, vollkommen geschützt. Das Kupfer 

 behielt seinen Glanz, während das Eisen, Zinn oder Zink 

 stark oxydirt wurde. 



3. Ein einziges sehr dünnes Glimmerblättchen, zwi- 

 schen das Kupfer und Eisen des vorigen Versuchs ge- 

 schoben, hob völlig die Schutzkraft des Eisens auf. Das 

 Kupfer wurde oxjdirt. 



4. Als Kupfer und Eisen durch ein Glimmerblätt- 

 chen an unmittelbarer Berührung gehindert, aber durch 

 einen metallischen Leiter, einen Platindraht, im Bogen 

 verbunden waren, wurde das Kupfer vollkommen ge- 

 schützt, und es liefs sich keine Spur von Kupferoxyd 

 in der Flüssigkeit wahrnehmen. 



Dieser Fall von schützender Wirkung von Eisen, 

 welches das Kupfer nicht unmittelbar berührte, sondern 

 nur mittelst eines zweiten Metalles (des Platins) mit ihm 

 in Verbindung stand, wurde vollends durch den nachste- 

 henden Versuch bestätigt. 



5. Eine Kupferplatte wurde mittelst eines Platin- 



S * 



